— 713 - 



eccettua un accenno fugacissimo nei primi istanti in cui appare la colora- 

 zione rosso-aranciata a 555°, fino alla temperatura di formazione della fase 

 esagonale, punto in cui il preparato assume istantaneamente struttura cristal- 

 lina spiccata, mentre contemporaneamente il colore canario-chiaro volge al 

 verde-bottiglia assai debole e si manifesta la birifrangenza generale nel 

 campo, che fino a questo punto si era mantenuto otticamente isotropo. 



Facendo, invece, l'esperienza senza il vetrino coprioggetti, si vede che 

 a 555° circa il cambiamento netto di colore è accompagnato da una orien- 

 tazione cristallina di carattere grossolanamente poliedrico ; i singoli elementi 

 si deformano però, a temperature poco lontane da quella di formazione, sen- 

 sibilmente per azione di urti dati lateralmente al piatto del microscopio, 

 allungandosi nella direzione perpendicolare a quella degli urti. Per raffred- 

 damento ulteriore la plasticità diminuisce rapidamente, ed a 147° si ha la 

 trasformazione solita. L'aspetto di questa fase, che si dovrebbe col Lehmann 

 chiamare cristallina fluente, assomiglia molto a quello della fase plastica 

 del benzoato di colesterile e delle sue miscele col corrispondente acetato 

 e propionato. 



La fase dell'ioduro d'argento che esiste alla pressione ordinaria nell'in- 

 tervallo di temperatura compreso tra 147° e 557° circa risultava poco ben 

 nota, poiché, come osservai, tuttora si ritiene da molti cubica ordinaria, da 

 altri liquida cristallina. — Il Lehmann (') la considerò dapprima come 

 plastica amorfa e rettificò poi la sua opinione dovuta a cattive condizioni 

 sperimentali, ritenendola cristallina plastica, otticamente isotropa, avente per 

 forma tipica l'ottaedro, mentre Tnbandt ( 3 ) si dimostrò completamente con- 

 trario a escluderla dalle fasi solide cristalline, e d'altra parte Stoltzenberg e 

 Huth ( 4 ) credettero, in base alle loro esperienze ottiche, che si tratti addi- 

 rittura di una fase liquida cristallina. Quest'ultimo concetto fu adottato 

 anche da Posuer( 5 ) nell'ultima edizione delle Tabelle di Landolt-Bòmstein 

 in cui riportò come punto di fusione dell' ioduro d'argento quello a 145°, e 

 come punto di chiarificazione quello a 552° (valori da lui adottati). Non 

 è qui il luogo di discutere la portata delle contestazioni di Tubandt, nè le 

 conclusioni di Stoltzenberg e Huth (che credo, in base alle loro stesse espe- 

 rienze, poco convincenti e non molto concordanti col concetto di « cristalli 

 liquidi » esposto dal Lehmann), poiché per lo scopo delle mie ricerche è suffi- 

 ciente sapere che si tratti di una fase cristallina, ciò che da nessuno oramai 



(') 0. Lehmann, Ueler pkysikalische Isomerie. Zeitschr. f. Kryst,, 1 (1877), 120. 



( 2 ) 0. Lehmann, Zeitschr. f. Kryst., / (1877) 492 in Nota, e Fliissige Kristalle, 

 Leipzig (1904). 



( 3 ) Tubandt, Nernst Festschrift (1912) 446. 



( 4 ) Stoltzenberg e Huth, Die kristallinisch-flussige Phasen lei Monoalogeniden 

 des Thalliums uni Silbers. Zeitschr. f. physik. Ch., 71 (1910), 641. 



( 6 ) Landolt-Bornsteins Tabellen, IV Aufl. (1912) 246. 



Rendiconti. 1914, Voi. XXIII, 1° Sem. 93 



